56 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 
le verre des bouteilles à vin (1) se revêtir de la mème couleur, 
lorsqu'elles étloient exposées long-temps au feu; le même 
verre se colorer tantôt en rouge, tantôt en bleu, lorsque pour 
le convertir en porcelaine, dite de Réaumur, je V'enveloppois 
d’un cément particulier, c’est-à-dire de sulfate de chaux, 
quand je desirois obtenir la couleur bleue (2). J'observois que 
les glaces vues en pile, et du côté de leur tranche, présentoient 
des couleurs plus ou moins bleues ou d’un vert bleuätre; je 
trouvois parfois la surface de quelques-unes tachées tantôt de 
veines bleues , tantôt de veines vertes tirant sur le bleu. Je les 
voyois même entièrement teintes d’une nuance fortement azurée, 
lorsque dans certains essais je ne me servois pour fondant que 
de sulfate de soude (3); celles opales ayant pour fondant le sel 
de soude des îles Canaries, réfletoient aussi principalement la 
couleur bleue; les verres à vitre et ceux en table, lorsque le sel 
EE A PO CE mere 
(1) Le verre du fond des pots des verreries à bouteilles est aussi suscep- 
tible de se coloreren bleu, surtout quand les pots sont chambrés, c'est-à-dire 
quand la fente du pot par où le verre s’écouloit, a été bouchée ayec une masse 
ou pelotte d’argile composée et fraiche que l'on a appliquée contre. C’est 
dans le fond des pots que se précipitent les parties du fer non incorporées 
suffisamment avec la masse vitreuse dans laquelle elle se trouve quelque temps * 
suspendue. En général, le verre du fond des pots des verreries est plus bleu 
que celui du dessus. Cette différence est remarquable, surtout dans les gla- 
ceries et les verreries à vitre. 
(2) Le sable argileux ou l'argile seule, produit aussi les mêmes veines bleues 
qui, pour l'ordinaire , traversent toute l'épaisseur du vase, vis-à-vis le cément, 
lorsque ce verre n’a que quelques lignes d'épaisseur; ces accidens sont en outre 
subordonnés à l'intensité et à la durée de la chaleur. 
(5) Une de ces glaces bleues a été soumise à l'exposition publique de l'an VI 
(1796) ; elle étoit accompagnée d’une autre glace de couleur olive. Ces deux 
glaces colorées diversement par le fer, ont été transformées en deux plateaux 
electriques d'environ trois pieds et demi de diamètre. J'en fis don dans le 
temps à M. Gautherot, qui s’est beaucoup occupé d'en comparer la vertu avec 
celle d’un plateau de même dimension en verre de glace ordinaire, c'est-à- 
dire de couleur blanche et aérienne. Ces deux plateaux furent, par la suite, 
soumis au four de M. Billaux, à l'effet d'ajouter encore à l'énergie de leur 
électricité; il seroit important de savoir dans quelles mains ils ont passé depuis 
le décès du physicien qui les a eues le premier en possession. Ilssont curieux , 
et par la différence de leur propriété électrique, et par leur composition ; 
celle bleue est le résultat du sulfate de soude employé comme principal fon 
dant, et celle couleur olive provient du muriate de soude gris, ou autrement 
sel de gabelle, employé commeprincipal flux. 
La couleur opale obtenue dans les glaces ordinaires avec le sel de la soude 
des iles Canaries, tient à la méthode particulière usitée dans ces îles pour la 
préparation de cette marchandise. 
de 
